vom 17. Februar 1876. 103 



beide Gitter zu leiten und bei 180° war der Strom eines Daniells 

 nur mit Hilfe einer am Galvanometer angebrachten Nebenschliessung 

 zu messen, welche seine Empfindlichkeit auf -^^^ verminderte. Bei 

 200° erreichte der Strom bei beiden Gittern sein Maximum. Gitter 

 No. 33 hatte die Leitungsfähigkeit 2720, Gitter No. 36 die Lei- 

 tungsfähigkeit 2120. Die Temperatur wurde nun 4 Stunden lang 

 constant auf 200° erhalten. Nach der ersten Stunde war die Lei- 

 tungsfähigkeit von dem ersten auf 1240, die vom zweiten auf 

 940 gesunken. Nach Verlauf der zweiten Stunde war die Lei- 

 tungsfähigkeit des ersten noch 1090, die des zweiten 820, und 

 nach Verlauf der vierten Stunde waren sie 1000 resp. 800. Es 

 wurde jetzt No. 36 rasch durch Eintauchen in kaltes Petroleum 

 abgekühlt, während No. 36 langsam abgekühlt und während die- 

 ser Zeit die Leitungsfähigkeit von Zeit zu Zeit gemessen wurde. 

 Das letztere hatte bei 180° die Leitungsfähigkeit 1020, bei 150° 

 die Leitungsfähigkeit 2460, bei 130° die Leitungsfähigkeit 5730, 

 bei 120° die Leitungsfähigkeit 8320. Bei 100° ging der Spiegel 

 über die Scala und es musste ein grösserer Nebenschluss am Gal- 

 vanometer angebracht werden, welcher seine Empfindlichkeit auf 

 -^^ reducirte. Die Leitungsfähigkeit war nun bei 100° : 17020, 

 bei 80°: 21280 und nahm von hier ab langsam wieder ab. Da 

 das Paraffin bei 60° erstarrte, so nahm auch dessen Temperatur 

 von hier an nur sehr langsam ab. Nach vollständiger Abkühlung 

 am anderen Tage war die Leitungsfähigkeit nur noch 6190. 



Das rasch von der Temperatur 200° in kaltem Petroleum ab- 

 gekühlte Gitter No. 33 hatte nach der Abkühlung die Leitungs- 

 fähigkeit 16450 und ging jetzt continuirlich, erst schneller dann 

 immer langsamer, zurück. Nach li^ Stunden war sie noch 14330 

 und am nächsten Tage noch 7710. 



Es folgt aus diesen Versuchen, dass das längere Zeit auf 

 200° erhitzte amoi'phe Selen eine Umwandlung erfährt, durch die 

 seine Leitungsfähigkeit bei dieser Temperatur bis auf etwa ^ ihrer 

 anfänglichen Grösse vermindert wird. Es hat dann die Eigen- 

 schaft der Metalle, dass die Leitungsfähigkeit bei abnehmender Tem- 

 peratur wächst, während dieselbe bei crystallinischem Selen, wel- 

 ches nicht längere Zeit erhitzt war, mit abnehmender Temperatur 

 rasch abnimmt. 



Bei schneller Abkühlung zur Lufttemperatur leitet das abge- 

 kühlte Selen über 16 mal besser wie bei der Temperatur von 200°, 



